( 712 ) 
Ijrekiiigsijidcx vaii licl Si O^-gclialte te coiitroleereii, Averden tAvee 
mengsels gemaakt A'an de volgende samenstelling; 
I. 
II. 
SiO, 
60 7„ 
60 
Fe,(), 
10 
20 
Al.0, 
10 
5 
CaO 
10 
5 
MgO 
5 
10 
K,0,Na., 0 
5 
— 
Van beide mengsels had liet gesmolten glas den index 1,520; liiei 
lilijkt Aveer de oveiavegeiide iinloed van SiO^. 
Ten slotte werden eenig 
e slakken 
en gesmolten mineralen onderzocht: 
Samenstelling. 
Index. 
IMansvelder slak 
SiOj 
45,5 
1,600 
CaO 
19,8 
FeO 
5,3 
Loodslak 
SiO, 
27,4 
1,750 
(Mnldenei' Hütte) 
FeO 
41,7 
CuBi 
0,2 
Pb 
1,5 
1 
Al.O, 
0,8 
ZnO 
21,8 
MnO 
spoor 
In fleze slak speelt het 
ZnO de 
rol Aaan het MgO. 
Vervangt men 
het ZnO door MgO, dan 
blijft de 
index dezelfde. 
Ton slotte Averd de index der v 
olgonde mineralen bepaald : 
Kwarts 
SiO, 
100 “7 
1,475 
Olivijn 
II 
40—45 
1,610 
Orthoklaas 
II 
65 
1,485 
Het laatste mineraal, het zuivere K. Al. Silicaat past dus niet in de 
0|)gestelde rij. Na vermenging met eenige kori-eltjes Fe^O, (5 — 10,,/“'' 
en opnieuAV smelten, Averd de index verhoogd tot 1,5J0. 
De hierboven beschreven methode kan practisch brnikliaar zijn voor 
eene snelle bepaling A'an het SiO.^ -gehalte van slakken dooi' middel 
Aan den brekingsindex, met eene nauwkeurigheid A-an ± 2 
Een AA'oortl Aan dank voor do hulp en A’oorlichting aan de HH. 
liongieeraren Dr. J. L. C. Soiikokder van dkr Kot.k en S. J. Yrraiaks Ji'. 
moge hier plaats vinden. 
